PROPRIETÀ TERMOELETTRICHE DEL BISMUTO 377 



19, Per concludere, riassumerò brevemente i risultati ottenuti. 



a) Il potere termoelettrico del bismuto esente da stagno, 

 riferito al rame, viene poco alterato dalla tempera : questa non 

 fa variare il potere termoelettrico della coppia bismuto puro rame 

 di più del 3 "^ 1^ del valore primitivo. 



h) Se viceversa il bismuto contiene quantità anche piccole 

 di stagno, la tempera altera molto più notevolmente il valore del 

 potere termoelettrico. Il p. t. e, della coppia bismuto -rame di- 

 minuisce se la corrente termoelettrica prodottasi ha la stessa di- 

 rezione di quella che si ha col bismuto puro accoppiato al rame, 

 aumenta in caso diverso. Tale variazione è piccola quando la 

 quantità di stagno aggiunta al bismuto, è piccolissima, cresce con 

 l'aumentare della quantità di stagno fino ad un certo limite, poi 

 diminuisce di nuovo. Con una coppia contenente l'uno per cento 

 di stagno il potere termoelettrico diminuì del 47"/^. 



e) La differenza tra il potere termoelettrico del bismuto 

 contenente stagno non temperato e temperato si conserva inal- 

 terata se il metallo rimane abbandonato a se stesso, ma dimi- 

 nuisce se viene riscaldato a temperatura anche di molto inferiore 

 a quella della tempera; con i successivi riscaldamenti il potere 

 termoelettrico va continuamente aumentando fino a raggiungere 

 quelle che aveva prima della tempera. 



d) I fatti sopracennati confermano l'analogia trovata da,l 

 Righi fra il bismuto contenente stagno e il bismuto puro da una 

 parte e l'acciaio e il ferro dall'altra. Tanto per il bismuto-ac- 

 ciaio che per il ferro-acciaio si ha che il metallo non temperato 

 sta nella serie termoelettrica fra quello temperato e quello puro, 

 analogamente a quello che avviene per la resistenza elettrica, 



e) Sembra che la formazione del bismuto -acciaio sia indi- 

 pendente dalla presenza dell'azoto, o degli altri gas contenuti 

 nell'atmosfera, l'influenza dei quali, nel processo di acciaiazione 

 del ferro non è ancora stabilita con precisione. 



f) I fatti sopraccennati si possono spiegare ammettendo che 

 nel riscaldare il bismuto contenente stagno, si formi un composto 

 poco stabile, il quale possa almeno in parte sussistere, ove il 

 metallo venga rapidamente raffreddato. 



Dall'Istituto di Fisica della R. Università di Palermo, 

 Maggio 1888. 



